## Urania

## Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
Beranda jurnal: http://jurnal.batan.go.id/index.php/urania/

## PENGARUH MEDIA PENDINGIN TERHADAP KARAKTERISTIK MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO PADA PELAT BAJA KARBON RENDAH
Iskandarsyah Wicaksono 1 , Sri Ismarwanti 2 , Jan Setiawan 2 , Ferry Budhi Susetyo 1 , Syamsuir 1
1 Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur 13220
2 Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir – BATAN Kawasan PUSPIPTEK Serpong Gd. 65, Tangerang Selatan, Banten 15314 e-mail: iskandarsyah.w@gmail.com
(Naskah diterima: 20 –12–2020, Naskah direvisi: 26–01–2021, Naskah disetujui: 26–02–2021)

## ABSTRAK
PENGARUH  MEDIA  PENDINGIN  TERHADAP  KARAKTERISTIK  MEKANIK  DAN  STRUKTUR MIKRO PADA PELAT BAJA KARBON RENDAH. Bahan baja karbon rendah mempunyai keuletan yang tinggi dan mudah dibentuk, sehingga banyak digunakan dalam dunia industri dan konstruksi bangunan. Namun bahan ini mempunyai kekuatan mekanik dan kekerasan yang rendah sehingga mudah aus.  Sifat mekanik dapat ditingkatkan dengan perlakukan panas yaitu dengan pemanasan pada  temperatur  tertentu  dan  ditahan  beberapa  waktu,  kemudian  dilakukan  pendinginan. Media pendingin  akan  berpengaruh  terhadap  hasil  peningkatan  sifat  mekanik.  Oleh  karena  itu  dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap karakteristik mekanik dan struktur mikro baja karbon rendah setelah perlakuan panas dan pendinginan pada media pendingin yang bervariasi. Proses pemanasan dilakukan pada suhu 950 °C dengan waktu penahanan 15 menit. Kemudian sampel tersebut didinginkan dengan variasi pendingin (aquadest, minyak goreng, oli dan tungku pintu terbuka). Hasil pengamatan pada sampel pelat baja karbon rendah (0,0524%) menunjukkan bahwa  sampel  tanpa  perlakuan  panas  mempunyai  nilai  tegangan  tertinggi  yaitu  sebesar  375,75 MPa  dan  pendinginan  pintu  tungku  terbuka  mempunyai  nilai  tegangan  terendah  yaitu  sebesar 200,53 MPa. Nilai regangan tertinggi terjadi pada pendinginan pintu terbuka sebesar 38,77% dan nilai  regangan  terendah  yaitu  sebesar  25,49%  terjadi  pada  pendinginan  minyak  goreng. Pengamatan  struktur  mikro  pada  material  sebelum  dan  sesudah  dilakukan  perlakuan  panas menunjukkan adanya ferrit dan perlit.
Kata kunci : Perlakuan panas, media pendingin, sifat mekanik, pelat baja karbon rendah. .
Pengaruh Media Pendingin Terhadap Karakteristik Mekanik dan Struktur Mikro
Pada Pelat Baja Karbon Rendah
(Iskandarsyah Wicaksono, Sri Ismarwanti, Jan Setiawan, Ferry Budhi Susetyo, Syamsuir)
ABSTRACT EFFECT OF COOLING MEDIA ON MECHANICAL PROPERTIES AND MICRO STRUCTURE OF LOW CARBON STEEL PLATE. Low carbon steel has high ductility and is easy to shape, so it is widely used in industry and construction. However, this material has low mechanical strength and hardness, so it is easy to wear. Mechanical properties can be improved by heat treatment, namely heating at a specific temperature and holding it for some time and then cooling. Cooling media will affect the level of enhancement in its mechanical properties. Therefore, in this study, observations were  done  on  the  mechanical  characteristics  and  microstructure  of  low  carbon  steel  after  heat treatment  and  cooling  on  various  cooling  media.  The  heating  process  was  carried  out  at  a temperature of 950 °C with a holding time of 15 minutes. The sample is then cooled with a variety of coolants (aqua dest, cooking oil, oil and open-door furnace). The results of the observations on samples of low carbon steel plates (0.0524%) shows that the sample without heat treatment has the highest stress value of 375.75 MPa and the open furnace door cooling has the lowest stress value of 200.53 MPa. The highest strain value occurred in the open-door cooling of 38.77% and the lowest strain value of 25.49% occurred in the cooling with cooking oil. Observation on the material's microstructure before and after heat treatment shows ferrite and pearlite.
Keywords: Heat treatment, cooling media, mechanical properties, low carbon steel plate.
Pengaruh Media Pendingin Terhadap Karakteristik Mekanik dan Struktur Mikro Pada Pelat Baja Karbon Rendah
(Iskandarsyah Wicaksono, Sri Ismarwanti, Jan Setiawan, Ferry Budhi Susetyo, Syamsuir)

## PENDAHULUAN
Baja  karbon  rendah  merupakan  baja yang diproduksi dalam jumlah besar dibandingkan dengan baja lainnya [1],[2]. Baja karbon rendah digunakan mulai dari peralatan rumah,  konstruksi  bangunan,  komponen mesin,  bahkan  hingga  komponen  untuk pembangkit  listrik.  Banyaknya  penggunaan baja  karbon  disebabkan  karena  memiliki keuletan  yang  tinggi  dan  mudah  dibentuk, tetapi  kekerasannya  rendah  dan  tidak  tahan aus  [3].  Untuk  memperluas  penggunaannya, diperlukan peningkatan sifat mekanik tersebut terutama  kekuatan  dan  kekerasannya  [4]. Untuk  meningkatkan  sifat  mekanik  tersebut dapat diperbaiki melalui beberapa perlakuan, salah satunya yaitu dengan perlakuan panas [5].
Perlakuan  panas  merupakan  sesuatu yang dilakukan untuk mengubah sifat mekanik pada baja [6]. Proses perlakuan panas terdiri dari  beberapa  tahapan,  yaitu  diawali  dengan pemanasan  sampai  temperatur  tertentu,  lalu ditahan  suhu  tersebut  hingga  waktu  tertentu, selanjutnya  dilakukan  pendinginan  dengan laju pendinginan tertentu. Laju pendinginan itu sendiri  bergantung  pada  media  pendigninan yang  digunakan  (seperti  udara,  air,  dan minyak),  karena  setiap  media  pendinginan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda – beda [7].
Banyak  penelitian  perlakuan  panas yang  telah  dilakukan,  diantaranya  penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  Kristanto  (2020). Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan temperatur dan media pendinginan dapat perpengaruh pada sifat mekanik [8].
Begitupun  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sari  (2017)  yang  membahas tentang  perlakuan  panas  pada  baja  karbon rendah.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  kekerasan  tertinggi  terdapat  pada media pendinginan air ( quenching ) dibandingkan dengan kekerasan pada sampel tanpa  perlakuan,  media  udara  ( normalizing ), dan di dalam tungku ( annealing ) [9].
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh William  (2007)  yang  membahas  tentang pengaruh normalisasi dan quenching terhadap  sifat  fisis  dan  mekanik  pada  baja karbon rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai  kekuatan  tarik  dan  kekerasan  baja hasil fabrikasi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan baja  setelah  dilakukan  proses  perlakuan panas  kembali  dengan quenching dan normalisasi [10].
Dari penelitian –penelitian tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  perlakuan  panas
dapat  merubah  sifat  mekanik  dari  material baja  karbon  rendah,  baik  itu  meningkatkan maupun  menurunkan.  Maka  dari  itu,  pada penelitian  kali  ini  dilakukan  eksperimen perlakuan  panas  pada  pelat  baja  karbon rendah menggunakan furnance akibat variasi media pendinginan aquadest , minyak goreng, oli 10W-40, dan tungku dengan pintu terbuka.

## METODOLOGI

## a.  Alat dan bahan penelitian
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah  laser cutting , furnace ,  tang  penjepit, spark spectrometer ,  mesin  uji  tarik  universal dengan load  cell 5kN,  mesin  potong,  mesin gerinda  dan  poles,  dan  mikroskop  optik. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelat baja karbon rendah, aquadest , minyak  goreng,  oli  10W-40,  kertas  gerinda dengan grade 60,  320,  800,  1200  dan  2400. Sebagai bahan etsa digunakan Nital 2%, dan untuk bahan poles digunakan DP-suspension P 1 μm dan 3 μm.

## b.  Persiapan material
Persiapan  material  diawali  dengan pemotongan  material  pelat  baja  karbon rendah  dengan laser  cutting di  PT.  Garuda. Pemotongan  material  ini  sesuai  dengan standar  ASTM  E8  dengan  ukuran  seperti Gambar 1.
Gambar 1. Dimensi sampel uji tarik.
Keseluruhan sampel uji tarik yang digunakan adalah  15  sampel,  dimana  sampel  tanpa perlakuan diambil 3 sampel dan setiap variasi media  pendinginan  juga  diambil  3  sampel. Secara rincinya dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah sampel uji tarik
Sampel Media pendinginan Kode sampel Jumlah sampel Tanpa perlakuan panas - A 3 Perlakuan panas Aquadest B 3 Minyak goreng C 3 Oli 10W-40 D 3 Tungku dengan pintu di buka E 3 Total Sampel 15
Pengaruh Media Pendingin Terhadap Karakteristik Mekanik dan Struktur Mikro
Pada Pelat Baja Karbon Rendah
(Iskandarsyah Wicaksono, Sri Ismarwanti, Jan Setiawan, Ferry Budhi Susetyo, Syamsuir)
c.  Perlakuan panas Keseluruhan sampel yang akan dilakukan  perlakuan  panas  berjumlah  12 sampel dimasukkan ke dalam tungku pemanas ( furnance ) dan diatur suhu pemanasan  hingga  suhu  950  °C.  Setelah sampai  suhu  950  °C  dilakukan  penahanan pada suhu tersebut selama 15 menit.
Setelah dilakukan perlakuan panas dan ditahan  selama  15  menit,  selanjutnya  setiap sampel dimasukkan ke dalam media pendinginan  ( aquadest ,  minyak  goreng,  oli 10W-40) yang sudah ditentukan menggunakan  tang  penjepit  dan  sisakan  3 sampel di dalam tungku dengan pintu terbuka hingga  suhu  kamar.  Sampel  yang  sudah mencapai suhu kamar, dikeluarkan dari setiap media  pendingin  seperti  Gambar  2  dan sampel siap dilakukan pengujian tarik.
Gambar 2. Sampel  B,  C,  D,  dan  E  setelah dilakukan perlakuan panas

## d.  Pengujian komposisi kimia
Pengujian komposisi kimia ini dilakukan menggunakan spark spectrometer di laboratorium
B2TKS-BPPT
Kawasan Puspiptek,  Serpong.  Pengujian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  kandungan  unsur  kimia yang terdapat pada material logam.

## e.  Pengujian tarik
Pengujian  tarik  ini  menggunakan  alat mesin  uji  tarik  5  kN  dan  dilakukan  pada sampel yang telah dipotong sesuai Gambar 1. Langkah pengujian tarik yaitu diawali dengan 1 sampel yang akan di ujikan dipasang pada alat  cekam  ( grip )  agar  sampel  tersebut  tidak terlepas.  Selanjutnya  dilakukan  pengujian tarik  yang  telah  diatur parameternya melalui perangkat  komputer.  Pada  proses  pengujian tarik berlangsung, perhatikan grafik pada layar komputer dan perubahan besar beban hingga terdengar  suara  atau  melihat  sampel  putus. Setelah  didapatkan  hasil  pengujian,  sampel tersebut  dilepas  dan  dilakukan  pengujian untuk sampel berikutnya hingga selesai.

## f.  Pengujian struktur mikro
Mikro struktur dilakukan dengan menyiapkan  sampel  sebelum  dan  setelah
dilakukan  perlakuan  panas  lalu  dilakukan pemotongan  sampel  menggunakan  mesin potong  dengan  ukuran  5  mm  x  10  mm  dan dilakukan mounting dan  diamkan  hingga mengering.  Setelah  itu  dilakukan  proses grinding dengan  tingkat  kekasaran  amplas dari grade 60,  320,  800,  1200  sampai  2400. Ketika  proses grinding ,  harus  dialiri  air mengalir secara langsung. Untuk menghilangkan goresan akibat proses
grinding . Selanjutnya dilakukan proses polishing dengan  meneteskan Dp-Supsension  P 3  µm pada  kain  poles  dan  dilakukan  pemolesan hingga mengkilap. Sekiranya sudah mengkilap,  dilanjutkan  dengan  meneteskan DP-Supsension  P 1  µm  dan  dilakukan pemolesan kembali hingga lebih mengkilap.
Setelah dilakukan grinding dan polishing ,  selanjutnya  dilakukan  pengetsaan menggunakan nital 2%  (98%  alkohol  +  2% NaOH )  dengan  waktu  tertentu  dan  dilakukan pembersihan dengan air mengalir, setelah itu dibersihkan dengan alkohol. Letakkan sampel yang sudah dibersihkan tersebut ke mikroskop optik dan amati permukaan sampel pada pembesaran yang telah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN a.  Komposisi kimia
Pengujian komposisi kimia ini dilakukan dengan menggunakan spark  spectrometer di laboratorium B2TKS-BPPT Kawasan Puspiptek,  Serpong.  Hasil  komposisi  kimia ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2. Hasil komposisi kimia. Unsur Persentase (%) Fe 99,4 C 0,0524 Si 0,0279 Mn 0,24 P 0,0182 S 0,0048 Cr 0,0297 Mo 0,0047 Ni 0,0306 Unsur lain Sisa
Dari  hasil  pengujian  komposisi  kimia  pada material tersebut menggunakan spectrometer didapatkan  bahwa  material  yang  di  teliti merupakan baja karbon rendah dengan unsur karbon 0,0524%.

## b.  Pengujian tarik
Pengujian  tarik  ini  dilakukan  pada sampel tanpa perlakuan dan setelah
Pengaruh Media Pendingin Terhadap Karakteristik Mekanik dan Struktur Mikro Pada Pelat Baja Karbon Rendah
(Iskandarsyah Wicaksono, Sri Ismarwanti, Jan Setiawan, Ferry Budhi Susetyo, Syamsuir)
dilakukan  perlakuan  panas  dengan  variasi media  pendinginan.  Pengujian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  tegangan  dan  regangan pada  material  pelat  baja  karbon  rendah dengan ukuran sampel menggunakan standar ASTM  E8.  Hasil  patahan  sampel  setelah dilakukan uji tarik dapat dilihat pada  Gambar 3 dan hasil pengujian tarik dapat dilihat pada tabel 3.
Gambar 3. Sampel setelah dilakukan uji tarik.
Tabel 3.  Hasil  pengujian  tarik  nilai  tegangan dan regangan.
Kode sampel Pengujian Tegangan (MPa) Regangan (%) A 1 375,63 37,76 2 375,33 35,12 3 376,28 37,92 Rerata 375,75 36,93 B 1 368,00 28,48 2 339,67 28,2 3 339,41 29,76 Rerata 349,03 28,81 C 1 321,55 36,16 2 307,78 19,32 3 299,27 21 Rerata 309,53 25,49 D 1 326,61 31,16 2 337,49 28,28 3 314,13 22,4 Rerata 326,08 27,28 E 1 216,42 28,64 2 186,63 40,56 3 198,54 37,12 Rerata 200,53 38,77
Dari  hasil  pada  Tabel  3  di  atas, selanjutnya dibuat dengan grafik. Grafik pada Gambar  4  berikut  memaparkan  rerata  dari hasil  pengujian  tarik  sebelum  dan  setelah dilakukan perlakuan panas.   Pada Gambar 4 dapat  dilihat  bahwa  pada  sampel  tanpa perlakuan  memiliki  nilai  tegangan  375,75 MPa. Sedangkan setelah dilakukan perlakuan dengan media pendinginan aquadest , minyak goreng, oli 10W-40, dan tungku dengan pintu terbuka  memiliki  nilai  tegangan  349,03  MPa, 309,53 MPa, 326,08 MPa, 200,53 MPa.
Gambar 4. Grafik
tegangan –regangan sebelum  dan  setelah  dilakukan perlakuan panas.
Untuk  nilai  regangan  didapatkan  pada sampel tanpa perlakuan memiliki nilai 36,93%. Sedangkan  setelah  dilakukan  perlakuan panas pada media aquadest , minyak goreng, oli 10W-40, dan tungku dengan pintu terbuka memiliki  nilai  tegangan  28,81%,  25,49%, 27,28%, dan 38,77%.  Dari hasil tegangan dan regangan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa setiap media pendinginan akan mengahasilkan sifat mekanik yang berbeda –beda.  Ini  disebabkan  karena  setiap laju  pendinginan  yang  digunakan  memiliki karakteristik yang berbeda – beda [7].
Pada  hasil  pengujian  tarik  didapatkan bahwa material tanpa perlakuan memiliki nilai tegangan  dan  regangan  yang  baik.  Ini disebabkan  karena  material  yang  digunakan berbentuk  pelat  tipis.  Pada  pembentukan pelat  tipis,  material  telah  dilakukan  proses deformasi  atau  pembentukan  dengan  cara pengerolan.
Semua  material  logam  yang  akan mengalami  proses  deformasi  harus  memiliki kekuatan  dan  keuletan  yang  tinggi,  sehingga tidak mengalami pecah atau retak saat proses dilakukannya  pengerolan  [2].  Dan  pada penelitian yang dilakukan oleh William (2007) juga menyimpulkan bahwa baja hasil fabrikasi sudah terlebih dahulu pendapatkan perlakuan dingin  atau  pengerolan  saat  pembentukan, sehingga  permukaannya  menjadi  lebih  kuat dan  keras  dibandingkan  dengan  baja  yang dilakukan  proses  perlakuan  panas  kembali dengan quenching dan normalisasi.

## c.  Pengujian struktur mikro
Pengujian  struktur  mikro  ini  dilakukan pengamatan  dengan  mikroskop  optik  untuk mengetahui  struktur  mikro  yang  terbentuk pada sampel sebelum dan setelah perlakuan panas  dengan  pembesaran  256x.  Hasil struktur mikro dapat dilihat pada Gambar 5.
Pengaruh Media Pendingin Terhadap Karakteristik Mekanik dan Struktur Mikro
Pada Pelat Baja Karbon Rendah
(Iskandarsyah Wicaksono, Sri Ismarwanti, Jan Setiawan, Ferry Budhi Susetyo, Syamsuir)
Gambar 5. Struktur  mikro  (a)  sampel  A,  (b) sampel B, (c) sampel C, (d) sampel D, (e) sampel E.
Dari  Gambar  5  dapat  dilihat  bahwa struktur  mikro  sampel  A  (tanpa  perlakuan) berupa ferit – perlit dan setelah pada sampel
B  ( aquadest ),  C  (minyak  goreng),  D  (minyak goreng), dan E (tungku dengan pintu terbuka) juga  hanya  terdapat  ferit –  perlit.  Ini disebabkan karena baja karbon rendah sukar membentuk martensit.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada  material  pelat  baja  karbon  rendah  ini, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
• Hasil  uji  komposisi  kimia  dari  material tanpa  perlakuan panas  mempunyai unsur karbon  ( C )  sebesar  0,0524%  dan  unsur besi  ( Fe )  sebesar  99,4%,  sehingga material  yang  digunakan  pada  penelitian ini termasuk baja karbon rendah. • Hasil  pengujian  tarik  material  pelat  baja karbon  rendah  tanpa  perlakuan  panas memiliki  nilai  rerata  tegangan  sebesar 375,75 MPa, sedangkan sesudah dilakukan  perlakuan  panas  pada  media aquadest sebesar  349,03  MPa,  minyak goreng  sebesar  309,53  MPa,  oli  10W-40 sebesar 326,08 MPa, dan didalam tungku dengan pintu terbuka sebesar 200,53 MPa. • Hasil  pengujian  tarik  material  pelat  baja karbon  rendah  tanpa  perlakuan  panas memiliki  nilai  rerata  regangan  sebesar 36,93%,  sedangkan  sesudah  dilakukan perlakuan  panas  pada  media aquadest sebesar  28,81%,  minyak  goreng  sebesar 25,49%, oli 10W-40 sebesar 27,28%, dan didalam  tungku  dengan  pintu  terbuka sebesar 38,77%.
Hasil  pengamatan  struktur  mikro  pelat  baja karbon rendah tanpa perlakuan panas berupa ferit –  perlit,  hal  ini  juga  terjadi  pada  sampel setelah  mengalami  perlakuan  panas,  yang membedakan hanya besar butir yang terbentuk.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  sebesar-besarnya atas dukungan Kepala Pusat Teknologi Bahan Bakar  Nuklir  terhadap  penelitian  kami sehingga  dapat  terlaksana  dan  selesai  tepat pada waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P.  G.  Adinata  dan  S.  T.  Supriyono, “Sifat  fisis  dan  mekanik  baja  karbon rendah  dengan  perlakuan  carburizing arang  kayu  jati, ”  Disertasi,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
Pengaruh Media Pendingin Terhadap Karakteristik Mekanik dan Struktur Mikro Pada Pelat Baja Karbon Rendah
(Iskandarsyah Wicaksono, Sri Ismarwanti, Jan Setiawan, Ferry Budhi Susetyo, Syamsuir)
[2] B. T. Sofyan, Pengantar material teknik, Jakarta Salemba Tek. , 2010.
[3] M. Iqbal, “Pengaruh temperatur terhadap  sifat  mekanis  pada  proses pengkarbonan  padat  baja  karbon rendah ,” SMARTek , vol. 6, no. 2, 2008.
[4] J.  T.  Wardoyo,  “Metode  peningkatan tegangan  tarik  dan  kekerasan  pada baja  karbon  rendah  melalui  baja  fasa ganda ,” Teknoin , vol. 10, no. 3, 2005.
[5] A. Taryana, “Analisis sifat mekanik baja SKD  61  dengan  baja  ST41  dilakukan hardening  dengan  variasi  tempera tur,” Bina Tek. , vol. 13, no. 2, pp. 189 –199, 2017.
[6] A.  Alwarits,  D.  Daswarman,  and  M.
Nasir, “Pengaruh media pendingin pada proses hardening terhadap peningkatan  kekerasan  baja  karbon sedang ,” Automot. Eng. Educ. Journals , vol. 2, no. 2, 2014.
[7] R.  Fakhruddin,  "Pengaruh  variasi
temperatur hardening terhadap kekerasan  baja  S45C  dengan  media pendingin air," Jurnal Teknik Mesin vol. 3, no. 1, 2014.
[8] A. Kristanto, “Analisa pengaruh variasi media  pendingin  dan  temperatur  pada perlakuan  panas  baja  ST-41  terhadap sifat  mekanik ,” Disertasi.,  Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.
[9] N. H. Sari, “Perlakuan panas pada baja karbon: efek media pendinginan terhadap  sifat  mekanik  dan  struktur mikro,” J. Tek. Mesin Mercu Buana , vol.
6, no. 4, pp. 263 –267, 2017.
[10]  S. Nikulin, A. Rozhnov, S. Rogachev, T. Nechaykina,  V.  Anikeenko  and  V. Turilina,  "Improvement  of  mechanical properties  of  large-scale  low-carbon steel  cast  products  using  spray quenching", Materials Letters , vol. 185, pp. 499-502, 2016.
Pengaruh Media Pendingin Terhadap Karakteristik Mekanik dan Struktur Mikro
Pada Pelat Baja Karbon Rendah
(Iskandarsyah Wicaksono, Sri Ismarwanti, Jan Setiawan, Ferry Budhi Susetyo, Syamsuir)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN